( 4H ) 



NUMEROS 

 d'ordre. 



KÉSULTATS. 



mm 



0,5-2 



0,93 



0,66 

 0,90 

 0,97 

 1,07 

 1,14 



0,62 



0,26 



0,45 

 0,59 



0,68 



Platine. 



Incandescence au blanc sur toute la longueur du 

 (il, commencement de fusion à l'extrémité par 

 des contacts successifs et rapides. 



Rou^e sombre sur une longueur de six millimètres 

 près du charbon ; aucune fusion. 



Fer. 



Incandescence sur la longueur, très-vive à l'extré- 

 mité; fusion après quelques contacts. 



L'extrémité seule rougit , fusion peu prononcée et 

 difficile après des contacts rapides. 



L'extrémité seule rougit , fusion à peine sensible; 

 très-difficile après des contacts rapides. 



L'extrémité n'est plus portée qu'au rouge sombre; 



fusion impossible. 

 L'extrémité n'est plus portée qu'au rouge Irès- 



sombre ; fusion impossible. 



Cuivre. 



Le fil ne rougit qu'à son extrémité en contact avec 

 le charbon, oîi il fond immédiatement et rapi- 

 dement. 



La fusion est aussi rapide au seul contact. 



L'extrémité rougit au seul contact, mais elle fond 

 assez rapidement par des contacts successifs 

 avec le charbon. 



Fusion difficile par des contacts rapides. 



Fusion très-difficile par des contacts rapides. 



L'extrémité reste au rouge sombre et sa fusion i 

 n'est plus possible. ' 



Argent. 



Fusion immédiate à l'extrémité au simple con- 

 tact, sans incandescence sur la longueur du fil. 

 Idem. Idem. 



Fusion après des contacts réitérés à une demi- 

 seconde d'intervalle. 



Fusion plus difficile , malgré des contacts réitérés 

 à un tiers de seconde d'intervalle. 



